ÖFVERSTGT AF K. VßTI'JNSK.-AKAD. FÖRHANDLINGAR 1882, N:0 10. 17 



blankt natrium, h varefter alltsamman hårdt sammanpressades 

 och, sedan locket blifvit väl tillskrufvadt, hastigt upphettades 

 till mörk rödglödgning. Sedan digeln afsvalnat, bortskaffades 

 det icke obetydliga natriumöfverskottet för att undvika för häftig 

 reaktion med sprit, och ur återstoden erhölls vid behandling med 

 vatten ett metallpulver, h vilket, fullkomligt uttvättadt, afskölj- 

 des med sprit och eter samt torkades. Många dylika reduk- 

 tionsförsök hafva med smärre förändringar i metoden blifvit ut- 

 förda. Vid en del af dessa har klornatrium blifvit tillsatt såsom 

 flussmedel och hettan stegrats ända derhän, att gasformigt natrium 

 börjat uttränga genom digelns förskrufning, utan att det lyckats 

 mig att erhålla smält metall. Vid de trenne sednaste försöken, 

 hvilka blifvit utförda såsom ofvan beskrifvits, hafva särdeles 

 ljusfärgade metallpulver erhållits. Dessa metallpulver hafva vid 

 oxidation upptagit från 75 till 75,5 % syre- och af dem har det 

 renaste blifvit användt till fastställande af vanadinmetallens 

 nedannämde egenskaper. 



Vanadinmetallens egenskaper. 



Framställd på ofvannämde sätt är vanadinmetallen ett grått 

 metallpulver, i hvilket man med blotta ögat lätt upptäcker tal- 

 rika glimrande kristallnålar. Vid rifning med agat ger den ett 

 silfverfärgadt streck och låter lätt pulverisera sig. Med undantag 

 af spec. vigten öfverensstämma dess egenskaper meddem, som af 

 Roscoe förut för metallen blifvit angifna. Spec. vigten bestämd 

 genom metallens vägning i vatten af 4- 15° C har vid tväune 

 vägningar befunnits vara 5,866 och 5,875 eller i medeltal 5,h~. 



Vanadinmetallen synes med lätthet ingå legeringar. Vid ett 

 försök att förbränna metallen i ett silfvertråg gaf den med nämda 

 metall en silfverhvit spröd legering. Kiselsyra upptager metal- 

 len med begärlighet, och en ringa halt af densamma gör att 

 metallen smälter till silfverglänsande spröda kulor. En dylik 

 smält produkt upptagande vid oxidation 70 — 72,7 % syre erhölls 

 vid ett försök, då genom oförsigtighet glasflingor antagligen måste 

 hafva blifvit inblandade i den använda kloriden. Den i ett prof 



Öfversigt af K. Vet.-Akad. Förh. Arg, 41. N:o 10. 2 



